<p><b>二硒化鉑</b>是一種無機化合物，化學式為PtSe<sub>2</sub>。它是層狀物質，可以分成薄層至三原子厚的單層。厚度不同，PtSe<sub>2</sub>可以展現出半金屬或半導體特性。
</p><p>二硒化鉑在自然界中以硒鉑礦（Sudovikovite）的形式存在，該礦以俄羅斯石油學家N.G. Sudovikov（1903 - 1966）命名。礦石的硬度在2到2.5之間。硒鉑礦發現於俄羅斯卡累利阿共和國的Zaonezhie半島的Velikaya Guba鈾釩礦床的Srednyaya Padma礦區中。</p>


<h2><span id=".E5.88.B6.E5.A4.87"></span><span id="制备">製備</span></h2>
<p>在1909年，Minozzi第一個報導了通過相應的元素單質製備二硒化鉑。</p><p>將鉑薄箔在400℃時與硒蒸氣加熱可以得到二硒化鉑。</p><p>鉑的111晶面暴露於硒蒸氣中，270℃可以形成單層PtSe<sub>2</sub>.</p><p>除了這些硒化法外，PtSe<sub>2</sub>也可以通過在水溶液中用硒化氫處理Pt(IV)得到，或者是加熱四氯化鉑和硒的混合物。</p>
<h2><span id=".E6.80.A7.E8.B4.A8"></span><span id="性质">性質</span></h2>
<p>二硒化鉑的晶體結構為CdI<sub>2</sub>，形成的是層狀結構。每個單層有鉑原子中心，硒原子在鉑的上方和下方。這種結構也稱為「1T」，屬於三角晶系。每層僅由弱鍵結合在一起，因此可以將片剝離為雙層或單層。</p><p>塊狀的PtSe<sub>2</sub>是半金屬材料，單層是半導體材料。塊狀材料的電導率為620,000 S/m。</p><p>XPS光譜顯示了在Pt 4f處有72.3eV的峰，在Pt 5p<sub>3/2</sub>有55.19和54.39eV的峰；Se 3d<sub>3/2</sub>和3d<sub>5/2</sub>分別有55.19和54.39eV的峰。</p><p>聲子振動由紅外活性A<sub>2u</sub>（Se在Pt面外振動）、E<sub>u</sub>（層振動，Se相對於Pt）和拉曼活性A<sub>1g</sub>（Se頂部和底部原子沿相反方向205cm<sup>-1</sup>移動）、E<sub>g</sub>（在平面Se原子相對於頂部和底部移動175cm<sup>−1</sup>）。在拉曼光譜中，當測量與入射光線垂直偏振的受激發射時，A<sub>1g</sub>被減弱。堆疊更多的層時，E<sub>g</sub>模式發生紅移。（雙層材料為166cm<sup>−1</sup>，塊狀材料為155cm<sup>−1</sup>）。當厚度變化時，A<sub>lg</sub>排放僅略有變化。</p><p>對於單層，帶隙為1.2eV（計算值），雙層的為0.21eV（計算值）。對於三層或更厚的物質，會失去一個帶隙並變為半金屬性質。</p><p>PtSe<sub>2</sub>可以在特定氣體（如二氧化氮）存在下改變其電導性。在幾秒鐘內，NO<sub>2</sub>吸附在PtSe<sub>2</sub>材料的表面，降低了電阻。當氣體不存在時，大約一分鐘內會回到高電阻的狀態。PtSe<sub>2</sub>的<span data-orig-title="塞贝克系数" data-lang-code="en" data-lang-name="英語" data-foreign-title="Seebeckcoefficient"><span>塞貝克係數</span></span>為40 μV/K。</p><p>雖然二硒化鉑是非磁性的，但是當存在高達10%的鉑空位並且其被置於5％的應變下時，它預計將變為鐵磁性。</p><p>二硒化鉑的單層顯示螺旋旋轉紋理，對諸如此類的中心對稱材料來說，這一性質並不是我們想要的。這個性質可能是由於局部偶極誘導的<span data-orig-title="拉什巴效应" data-lang-code="en" data-lang-name="英語" data-foreign-title="Rashba effect"><span>拉什巴效應</span></span>，這意味著PtSe<sub>2</sub>是潛在的自旋電子材料。</p>
<h2><span id=".E5.8C.96.E5.AD.A6.E5.8F.8D.E5.BA.94"></span><span id="化学反应">化學反應</span></h2>
<p>目前已知的是水和氧在室溫下僅與二硒化鉑發生物理吸附，所對應的能量分別為−0.19 eV和−0.13 eV，遠低於室溫下發生反應所需的能量。</p>
<h2><span id=".E5.8F.82.E8.80.83.E6.96.87.E7.8C.AE"></span><span id="参考文献">參考文獻</span></h2>

<!-- 
NewPP limit report
Parsed by mw2320
Cached time: 20230504232702
Cache expiry: 1814400
Reduced expiry: false
Complications: [show‐toc]
CPU time usage: 0.363 seconds
Real time usage: 0.514 seconds
Preprocessor visited node count: 6381/1000000
Post‐expand include size: 131054/2097152 bytes
Template argument size: 24677/2097152 bytes
Highest expansion depth: 31/100
Expensive parser function count: 17/500
Unstrip recursion depth: 0/20
Unstrip post‐expand size: 18472/5000000 bytes
Lua time usage: 0.111/10.000 seconds
Lua memory usage: 4797379/52428800 bytes
Number of Wikibase entities loaded: 0/400
--><!--
Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template)
100.00%  398.497      1 -total
 52.94%  210.977      1 Template:Chembox
 28.82%  114.830      1 Template:Reflist
 21.42%   85.358      9 Template:Cite_journal
 20.27%   80.772     79 Template:Chembox_entry
 17.38%   69.251      1 Template:Chembox_Identifiers
 11.64%   46.395      2 Template:周期表框架
 11.01%   43.864      2 Template:Navbox
 10.81%   43.090      1 Template:铂化合物
 10.61%   42.289      1 Template:Chembox_NameEn
-->
**二硒化鉑**是一種無機化合物，化學式為 PtSe2。它是層狀物質，可以分成薄層至三原子厚的單層。厚度不同，PtSe2 可以展現出半金屬或半導體特性。

二硒化鉑在自然界中以硒鉑礦（Sudovikovite）的形式存在，該礦以俄羅斯石油學家 N.G. Sudovikov（1903 - 1966）命名。礦石的硬度在 2 到 2.5 之間。硒鉑礦發現於俄羅斯卡累利阿共和國的 Zaonezhie 半島的 Velikaya Guba 鈾釩礦床的 Srednyaya Padma 礦區中。

## 製備

在 1909 年，Minozzi 第一個報導了通過相應的元素單質製備二硒化鉑。

將鉑薄箔在 400℃時與硒蒸氣加熱可以得到二硒化鉑。

鉑的 111 晶面暴露於硒蒸氣中，270℃可以形成單層 PtSe2.

除了這些硒化法外，PtSe2 也可以通過在水溶液中用硒化氫處理 Pt (IV) 得到，或者是加熱四氯化鉑和硒的混合物。

## 性質

二硒化鉑的晶體結構為 CdI2，形成的是層狀結構。每個單層有鉑原子中心，硒原子在鉑的上方和下方。這種結構也稱為「1T」，屬於三角晶系。每層僅由弱鍵結合在一起，因此可以將片剝離為雙層或單層。

塊狀的 PtSe2 是半金屬材料，單層是半導體材料。塊狀材料的電導率為 620,000 S/m。

XPS 光譜顯示了在 Pt 4f 處有 72.3eV 的峰，在 Pt 5p3/2 有 55.19 和 54.39eV 的峰；Se 3d3/2 和 3d5/2 分別有 55.19 和 54.39eV 的峰。

聲子振動由紅外活性 A2u（Se 在 Pt 面外振動）、Eu（層振動，Se 相對於 Pt）和拉曼活性 A1g（Se 頂部和底部原子沿相反方向 205cm-1 移動）、Eg（在平面 Se 原子相對於頂部和底部移動 175cm−1）。在拉曼光譜中，當測量與入射光線垂直偏振的受激發射時，A1g 被減弱。堆疊更多的層時，Eg 模式發生紅移。（雙層材料為 166cm−1，塊狀材料為 155cm−1）。當厚度變化時，Alg 排放僅略有變化。

對於單層，帶隙為 1.2eV（計算值），雙層的為 0.21eV（計算值）。對於三層或更厚的物質，會失去一個帶隙並變為半金屬性質。

PtSe2 可以在特定氣體（如二氧化氮）存在下改變其電導性。在幾秒鐘內，NO2 吸附在 PtSe2 材料的表面，降低了電阻。當氣體不存在時，大約一分鐘內會回到高電阻的狀態。PtSe2 的塞貝克係數為 40 μV/K。

雖然二硒化鉑是非磁性的，但是當存在高達 10% 的鉑空位並且其被置於 5％的應變下時，它預計將變為鐵磁性。

二硒化鉑的單層顯示螺旋旋轉紋理，對諸如此類的中心對稱材料來說，這一性質並不是我們想要的。這個性質可能是由於局部偶極誘導的拉什巴效應，這意味著 PtSe2 是潛在的自旋電子材料。

## 化學反應

目前已知的是水和氧在室溫下僅與二硒化鉑發生物理吸附，所對應的能量分別為−0.19 eV 和−0.13 eV，遠低於室溫下發生反應所需的能量。

## 參考文獻
12038-26-5